SÉANCE DU 8 AVRIL 1907. 753 



Enfin, ceux renfermant de 65 à 100 pour 100 d'élain, du composé NiSn 

 ou d'étain entouré de l'eutectique y — Sn. 



Les alliages renfermant moins de 38 pour 100 d'étain sont seuls magné- 

 tiques à la température ordinaire : ils renferment tous la solution a, soit à 

 l'état libre, soit dans l'eutectique. Cette solution est le seul constituant 

 magnétique des alliages nickel-élain. Tous les alliages ont des points de 

 transformation correspondant au passage de l'état magnétique à l'état non 

 magnétique. 



Ces points de transformation seront précisés ultérieurement. 



Il existe donc bien deux solutions a et a', l'une magnétique, l'autre non 

 magnétique. 



En dehors de ces alliages renfermant moins de 48 pour 100 d'étain, il 

 n'en existe pas qui présentent des points de transformation. 



Au point de vue industriel, on peut ajouter que seuls les alliages des 

 deux zones extrêmes sont intéressants, ceux formés de la solution a. et ceux 

 formés d'étain et de l'eutectique Sn — y. Ils sont ductiles et peuvent 

 subir les mêmes traitements mécaniques que le nickel ou l'étain, la dureté 

 des métaux initiaux est augmentée. 



Tous les autres alliages, sauf peut-être ceux contenant plus de 90 

 pour 100 d'étain, qui renferment peu de solution y, sont extrêmement durs 

 ou fragiles; le maximum de la fragilité est atteint lorsqu'on est en solu- 

 tion y. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques propriétés des protoxydes alcalins. Note 

 de M. E. Rengade, présentée par M. A. Haller. 



Ces protoxydes ont été préparés suivant la méthode indiquée antérieure- 

 ment (') en ayant toutefois la précaution de supprimer (sauf dans le cas du 

 caesium) la nacelle d'argent primitivement indiquée, et d'opérer l'oxydation 

 et la distillation du métal alcalin directement dans le verre. On y trouve 

 cet avantage, avec le rubidium, que l'on n'a plus à craindre de voir le métal 

 incomplètement oxydé grimper et déborder de la nacelle, inconvénient que 

 l'on ne pouvait éviter qu'en élevant rapidement la température vers 200°, 

 ce qui avait pour résultat de donner un oxyde mal cristallisé. Au contraire 

 la sublimation de l'excès de rubidium opérée dans le verre à 180'^ laisse 



(■) Comptes rendus, l. CXLIII, 1906, p. 692 et 11 52. 



